2 dl — 
Come proprietà indicatrice fu impiegata, come si disse, la resistenza elettrica. 
È noto infatti che l'aggiunta di un metallo ad un altro, quando vi si sciolga allo 
stato solido, ne abbassa la conduttività elettrica e, in genere, assai notevolmente. 
Quando le soluzioni solide possono formarsi in tutti i rapporti, la curva delle con- 
duttività in funzione delle concentrazioni è una curva continua che presenta un mi- 
nimo assai piatto. Così si comportano tutte le tre coppie studiate. Per la coppia 
rame-nichel tale proprietà viene utilizzata poichè le leghe corrispondenti al minimo 
sono quelle che formano la costantana, che si usa nella pratica per farne resistenze. 
La misura della resistenza era già stata usata in un caso speciale (tallio-piombo) 
da Masing (loc. cit.). Il modo di operare di questo autore è però del tutto diverso dal 
nostro in ciò che riguarda la preparazione del filo, che viene formato per compres- 
sione a 4000 atmosfere di un miscuglio di polveri dei due metalli e successiva tra- 
filatura. Inoltre, le variazioni di resistenza da lui osservate, sono assaì minori di 
quelle avute da noi, e, a detta dello stesso autore, non era stata evitata l'ossidazione 
del filo. 
I punti di fusione dei metalli impiegati sono: 
IRE RE DETTE 
Nichelsetnz o cupa TAS4O 
AVEC.OD COR O 020 
Oropa: gn net L06040 
Nel sistema rame-nichei la curva di solidificazione giace tutta fra i due punti 
di fusione dei componenti. I fili furono dunque scaldati a 1000°. 
Nel sistema rame-oro la curva di cristallizzazione presenta un minimo a 880°. 
Il filo fu scaldato a 800°. 
Nel sistema argento-oro, infine, la curva sta tutta fra i due punti estremi. Il filo 
fu riscaldato a 900°. 
I risultati delle esperienze confermarono nel modo più brillante le nostre aspet- 
tative; ossia stabilirono un enorme aumento della resistenza elettrica e, conseguen- 
temente, la formazione completa delle soluzioni solide. 
Rame-nichel: Un filo preparato elettroliticamente, come fu detto di sopra, di 
0,75 mm. di diametro e contenente 58,9 °/, di rame, presentava su un tratto di 20 cm. 
una resistenza originaria di 0,0260 ohm. Dopo 135 ore di riscaldamento a 1000°, tale 
resistenza era cresciuta a 0,2100 ohm e rimase poscia costante; essa giunse cioè ad 
un valore oltre otto volte maggiore del primitivo. I filo ha assunto l'aspetto della 
costantana, tanto esternamente, quanto internamente, come fu dimostrato con osser- 
vazioni microscopiche. Che la diffusione sia stata completa è provato dal valore della 
conduttività specifica finale che è, 2.07.10 rec. ohm a 15°, mentre Feussner (1) per 
una costantana quasi identica (58,6 °/, di rame) trova 2,0.10* a 0°. 
Rame-oro: Un filo di 0,8 mm. di diametro e contenente 52,5 °/ di oro presen- 
tava, su un tratto di 14 cm., una resistenza originaria di 0,0074 ohm. Dopo 98 ore 
(3) Verhandl. d. physik. Ges. Berlin, /0, 109, (1891). Cfr. Guertler, Z. an. Ch. 5/, 103, (1906), 
e Kurnakow e ZemeZuZny, Z. an. Ch. 54, 149, (1907). 
